— 102 — 



tige stukjes zigtbaar, die eenen liclitgraauwen metaalglans 

 vertoonen. De onderkant van het stuk is meer vlak en 

 zooals gezegd is , onregelmatig ingebogen. De breuk is 

 hakig; de hardheid ir= 4,5-5. Soortelijk gewigt l=i 6,9-7. 



Een gedeelte van den vlakken kant heb ik doen polijs- 

 ten , waardoor een heldere metaalglans te voorschijn trad 

 van lichtgraauwe kleur. Deze oppervlakte liet geene vreem- 

 de inmengselen onderkennen , maar was met fijne barsten 

 geheel geaderd. Door het opbrengen van verdund salpe- 

 terzuur ontstond onder sterke opbruising en ontwikkeling 

 van nitreuse dampen eene donkerbruine oplossing , en na we- 

 gnemen van het zuur was er duidelijk eene fijnkorrelige struk- 

 tuur zigtbaar : op sommige plaatsen vormden zich scherp- 

 driehoekige teckcningen , die intusschen weinig overeen- 

 komst aanboden met de Widmanstadtsche figuren , te oor- 

 deelcn naar de afbeeldingen welke ik van deze bezit. 



Het afvijfsel is sterk magnetisch. 



Een gedeelte van het afval is door mij aan eenen euro- 

 peschen smid gegeven om er een staafje van te smeden. 

 Hij berigtte mij dat zulks zeer moeijelijk was en zelfs in de 

 gloeihitte maar gebrekkig geschiedde; dat bij bekoeling de 

 geklonken massa vrij broos werd en daarna zeer barstig, 

 zoodat het hem ter hand gestelde ijzer koudbreukig was; 

 hij vergeleek het met siberitisch (?) ijzer. 



//. liet stuk, afkomstig van Pak Meneh. 



Dit tweede stuk onderscheidt zich al aanstonds van het 

 eerste door eene veel grootere ligtheid. Niettegenstaande 

 de massa niet aanzienlijk geringer is , bedraagt het gewigt 

 slechts 16 amsterd. ponden. Het is langwerpig, min of 

 meer peervormig. Aan de oppervlakte zijn niet die diepe 

 indrukken zigtbaar als bij I, ofschoon het geheel een slak- 

 kio; voorkomen heeft, met kleine holten is voorzien en met 



